( 967 ) 



quelques renseignements sur la valeur de l'angle didre du rhombodre 

 lmentaire de la glace, j'arrive ce rsultat, que cet angle didre pourrait 

 fort bien tre gal 90 degrs ou un angle trs-peu diffrent de l'angle 

 droit. 



PHYSIQUE. Recherches sur le rayonnement de la chaleur. Dtermination 

 des pouvoirs rflecteurs (suite); par MM. F. de la Pbovostaye et 

 P. Desains. 



(Commission prcdemment nomme. ) 



Dans un travail prsent l'Acadmie le ig avril dernier, nous avons 

 donn les rsultats d'une srie d'expriences entreprises pour dterminer les 

 pouvoirs rflecteurs des mtaux. Gomme la plupart des miroirs employs 

 avaient subi l'action du marteau, nous avons fait, depuis cette poque, de 

 nouvelles observations pour reconnatre si l'crouissage, qui tend augmen- 

 ter la densit des mtaux et la duret de leur surface, rend , degr de poli 

 sensiblement gal, leur pouvoir rflecteur notablement plus grand. Dans ce 

 but, nous avons compar la rflexion de la chaleur sur des miroirs de mme 

 nature, polis autant que possible au mme degr, mais obtenus et travaills 

 par des procds trs-diffrents. Les expriences ont port sur l'or, I argent, 

 le cuivre, le laiton, le platine. 



Nous avons employ deux miroirs d'or, tous deux d'un fort bel clat. 

 Le premier tait en plaqu poli au marteau, le second avait t obtenu en 

 dposant, sans cuivrage pralable, une couche d'or excessivement mince sur 

 miroir d'acier parfaitement poli. Pour l'argent on a opr : 1" sur un miroir de 

 plaqu; 1" sur deux miroirs d'argent au premier titre, dont l'un avait t 

 fondu et doucement poli, l'autre, au contraire, avait t martel aprs la 

 fusion au point de doubler d'tendue; 3 sur un miroir de cuivre argent 

 par une immersion de trs-courte dure dans un bain convenablement 

 prpar. Les miroirs de cuivre rouge avaient t martels , on leur a compar 

 un miroir de fer cuivr, recouvert, par le procd lectrochimique, dune 

 couche de cuivre trs- mince. Les quatre miroirs de laiton , dont on a lait 

 usage, avaient t, les uns fondus, les autres martels. On a pu les obie- 

 nir deux tats trs- distincts. Dans le premier tat, bien qu'on apert 

 sur la surface des stries parallles et trs-fines, les images taient assez 

 nettes. Dans le second, les stries avaient disparu, mais le poli avait (pielque 

 chose de laiteux, et les images semblaient estompes sur leurs contours. 

 Enfin le platine a t employ l'tat de lame paisse et polie, ou bien 

 l'tat de dpts chimiques d'paisseurs diffrentes. 



